## PENGARUH PEMAKAIAN ARANG BATOK KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON K225
Dodi Riyanto (1) , Hendra Cahyadi (2) ,   Rida Respati (3)
Alumni Fak.Teknik UM Palangka Raya (1)
Program Studi Teknik Sipil UM Palangka Raya (2) (3)

## ABSTRAK
Beton  adalah  material  komposit  terdiri  dari  bahan  dasar  semen,  agregat  kasar,  agregat  halus,  air  dan dengan atau tanpa bahan tambahan dengan perbandingan tertentu akan membentuk beton. Pada penelitian ini menggunakan  bahan  arang  batok  kelapa  desa  kalampangan  untuk  campuran  beton  K225  sebagai pengganti  agregat  halus  terhadap  persentasi  berat,  variasi  7,5%,  10%  dan  12,5%  yang  bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar kuat tekan setelah dilakukan pencampuran arang batok kelapa.
Tahapan  penelitian  dimulai  dari   persiapan  material,  pengujian  agregat  kasar (batu   pecah),   agregat halus      (pasir),      setelah      memenuhi      spesifikasi      dilakukan  pembuatan  campuran  beton  normal  dan pembuatan  beton  menggunakan arang  batok kelapa, pengujian kuat tekan,anasisa data, kemudian kesimpulan dan saran.
Prosedur  penelitian  dibagi  menjadi  dua  tahap,  yaitu:  penelitian  awal  untuk  menentukan  kuat  tekan beton  normal  dan  penelitian  kedua  untuk  menentukan  kuat  tekan  beton  dengan    menggunakan  campuran arang  batok  kelapa  7,5%,  10%  dan 12,5% terhadap berat agregat halus (pasir).
Hasil  penelitian  menunjukan  kuat  tekan  beton  normal  rata-rata  adalah  314,45  kg/cm 2 ,  setelah penggunaan  arang  batok  kelapa  7,5%  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  340,08  kg/cm 2 ,  kemudian  pada penggunaan  arang    batok  kelapa  10%  didapat  kuat tekan rata-rata 332,78 kg/cm 2 , pada penggunaan arang batok  kelapa  12,5%  kuat  tekan  rata-rata  305,08  kg/cm 2 .  Berdasarkan  hasil  penelitian  disarankan pemakaian  arang  batok  kelapa  tidak  melebihi  10%  karena  jika  pemakaian  melebihi  10%  kuat  tekan  beton akan mengalami penurunan.
Kata Kunci: Beton Normal, Arang Batok Kelapa, Kuat Tekan

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 6 Nomor 2 Juni 2018 Hal. 94-101

## Latar Belakang
Sumber  daya  alam  di  negara  kita tersedia cukup  melimpah,  namun  tidak  bisa  dikatakan tak  terbatas,  pemanfaatan  sumber  daya  alam haruslah  diusahakan  sehingga  mencapai  daya guna  dan  tepat  guna  yang  sebesar-besarnya. Dalam sejarah  selalu menuntut untuk meningkakan pembangunan sarana dan prasarana    yang    dianggap  vital  oleh    suatu negara,    misalnya    pembangunan    perumahan, perkantoran    ataupun  untuk  pendidikan,  guna mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan  serta  kemakmuran  masyarakat, bangsa dan negara.
Suatu  kreatifitas  dalam  menciptakan kreasi  kontruksi  dengan  melakukan  rekayasa- rekayasa  konstruksi  yang  bersifat  sederhana. Namun  dalam  rekayasa  kontruksi  ini  harus diperhatikan  juga  bagaimana  tingkat  keamanan dan kelayakan dari rekayasa tersebut.
Perkembangan  beton  juga  maju  dengan  pesat sehingga  bisa  dimuat  beton  mutu  tinggi. Pemakaian  beton  mutu  tinggi akan  memberikan beberapa  keuntungan diantaranya, dimensi elemen  struktur  bisa  lebih  kecil/langsing. Dalam  PBI  1971,  beton  untuk  konstruksi dibagi  dalam  mutu  dan  kelasnya,  yaitu  beton non  struktural  dan  beton  struktural.  Beton non  struktural  adalah  beton  Bo,  sedangkan beton  struktural  adalah  beton  yang  mempunyai nilai  tekan  karakteristik  K-125,  k-175,  K-225, dan seterusnya.
Dalam  penelitian  ini  hanya  difokuskan terhadap  beton  K-225  sebagai  bahan  campur dasar  beton  terdiri  dari  semen,  agregat  halus (pasir), agregat kasar. Kekuatan beton
ditentukan oleh karakteristik material pembentuk  tersebut,  selain  itu  kekuatan  beton juga    ditentukan    oleh    kepadatanya.    Sekarang untuk    mencapai    kepadatan  tersebut,  orang banyak  mencampur  dengan  bahan fly  ash . Karena  pemakaian fly  ash sudah  begitu  banyak, maka harga material ini sudah relatif meningkat. Untuk  pengganti  bahan  ini,  maka  diambil alternatif dengan  mengganti arang  batok  kelapa. Adapun  alasan  pengambilan  alternatif  ini karena  kandungan  abu  arang  batok  kelapa  ini menunjukan  adanya  kesamaan  dengan fly  ash arang tempurung batok kelapa juga sudah cukup melimpah  di  daerah-daerah  tertentu  khususnya
di  desa  kelampangan  palangka  raya  dimana  sampel diambil dimana alangkah baiknya arang batok kelapa dapat  digunakan  oleh  masyarakat  sebagai  materal pembuatan  beton.  Dalam  penelitian  ini    rancangan campuran    beton    yang    dipakai    adalah    rancangan campuran  acak lengkap, dimana dilakukan 4 (empat) perlakuan persentase penambahan arang batok kelapa terhadap  pengurangan  persentase  agregat  halus (pasir)  0%,  7,5%,  10%  dan 12,5%.

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  berapakah  kuat  tekan beton  K225  dengan  pemakaian   arang  batok  kelapa dengan  prosentase  7,5%,  10%,  dan  12,5%  terhadap agregat halus (pasir)?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  dilakukan  penelitian  ini  adalah untuk  mendapatkan  hasil  kuat  tekan  beton  K225 dengan  pemakaian    arang  batok  kelapa  dengan prosentase  7,5%,  10%,  dan  12,5%  terhadap  agregat halus (pasir).

## KAJIAN PUSTAKA
Beton  adalah  material  komposit  yang  rumit, beton  dapat  dibuat  oleh  mereka  yang  tidak  punya pengertian  sama  sekali  tentang  beton  teknologi, tetapi  pengertian  yang  salah  dari  kesederhanaan  ini sering  menjadi  persoalan  pada  produk  antara  lain reputasi jelek dari beton sebagai materi bangunan.
Bahan  utama  beton  adalah  semen,  agregat halus,  agregat  kasar,  air  serta  bahan  lain  dengan perbandingan  tertentu.  Karena  beton  merupakan komposit,  maka  kualitas  beton  beton  sangat tergantung  dari  kualitas  masing-masing  material pembentuk  (Tjokrodimulyono,1992).  Sifat dan karakteristik beton:
1. Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan  hancur  tekan  yang  tinggi  serta tegangan hancur tarik yang rendah.
2. Beton  tidak  dapat  dipergunakan  pada  elemen konstruksi  yang  memikul  momen  lengkung atau tarikan.
3. Beton sangat lemah dalam menerima gaya tarik, sehingga  akan  terjadi  retak  yang  makin  lama makin besar.
4. Proses    kimia    pengikatan    semen    dengan    air
menghasilkan    panas    dan    dikenal  dengan proses hidrasi.
5. Air    berfungsi    juga  sebagai  pelumas untuk    mengurangi  gesekan  antar    butiran sehingga      beton  dapat  dipadatkan  dengan mudah.
6. Kelebihan air dari jumlah
yang
dibutuhkan  akan  menyebabkan  butiran semen  berjarak  semakin  jauh  sehingga kekuatan beton akan berkurang.
7. Dengan  perkiraan  komposisi  (mix  desain) dibuat  rekayasa  untuk  memeriksa  dan mengetahui  perbandingan  campuran  agar dihasilkan kekuatan beton yang tinggi.
8. Selama       proses      pengerasan      campuran beton,        kelembaban        beton        harus dipertahankan  untuk  mendapatkan  hasil yang direncanakan.
9.    Setelah  28  hari,      beton  akan  mencapai kekuatan  penuh  dan  elemen  konstruksi akan  mampu  memikul  beban  luar  yang bekerja padanya.
10. Untuk  menjaga  keretakan  yang  lebih  lanjut pada  suatu  penampang  balok, maka dipasang  tulangan  baja  pada  daerah  yang tertarik.
11.   Pada  beton  bertulang  memanfaatkan  sifat beton  yang  kuat  dalam  menerima  gaya tekan  serta  tulangan  baja  yang  kuat menerima gaya tarik.
12.   Dari  segi  biaya,  beton menawarkan kemampuan tinggi dan harga yang
relative rendah.
13.   Beton hampir  tidak  memerlukan perawatan dan masa konstruksinya  mencapai 50 tahun serta elemen
konstruksinya yang mempunyai  kekakuan  tinggi  serta  aman terhadap bahaya kebakaran.
14.   Salah satu kekurangan yang besar adalah berat sendiri konstruksi dan
15.    Kelemahan  lainnya  adalah  perubahan volume  sebagai  fungsi  waktu  berupa  susut dan rangkak.

## Jenis-jenis  beton
1.   Beton Ringan 2.   Beton Hampa 3.   Beton Bertulang
4.   Beton Prategang

## 5.   Beton Pracetak

## METODE  PENELITIAN
Bagan  Alir  Penelitian

## Bagan  Alir  Penelitian
Persiapan
Bahan dan Peralatan Uji
Pengujian Agregat Kasar dan Halus Tidak
Ya Pembuatan Adukan Beton
0% Arang 100% Pasir 7,5% Arang 92,5% Pasir 10% Arang 90% Pasir 12,5% Arang 87,5%Pasir Pengujian Kuat Tekan Beton Tidak Ya Analisa Data Kesimpulan dan Saran Selesai Gambar 1 Tahapan Penelitian Memenuhi Spesifikasi Memenuhi Spesifikasi Mulai
Diagram alir penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kegiatan  dimulai  dengan  tahap  persiapan material  (semen,  pasir,  air,  batu  pecah), dan  arang  batok  kelapa  sebagai  bahan campuran.
2. Pengujian  masing-masing  agregat  apakah memenusi  spesifikasi  yang disyaratkan,  jika
memenuhi  maka  dilanjutkan  pembuatan desain campuran  dan  pembuatan  beton
kubus untuk sampel benda uji.
3. Sampel  benda  uji  yang  berjumlah  36  kubus beton  dilakukan  pengujian  kuat tekan sesuai umur  yang telah ditentukan.
4. Jika  uji  kuat  tekan  memenuhi  syarat  maka dilakukan  analisis  perhitungan  hasil  kuat tekan  beton,  jika  tidak  memenuhi  syarat maka  kembali  ke  pembuatan  campuran beton.
5. Setelah dilakukan analisis data maka ditarik kesimpulan dan selesai.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Hasil  Perencanaan Campuran Beton  K225
Dari  perhitungan    sesuai  acuan  standart SK  SNI  T-15-1990-03    di  peroleh  komposisi rancangan  campuran  seperti  terlihat  pada  Tabel  1 berikut:
Tabel 1 Komposisi Campuran Beton K225
Kelas Beton Umur Beton (Hari) Kuat Tekan (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Konversi 28 Hari (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Rata-Rata (Kg/Cm 2 )
K-225
3 Sampel I 168.89 383.84 390.57 Sampel II 173.33 393.94 Sampel III 173.33 393.94 7 Sampel I 195.56 300.85 298.58 Sampel II 195.56 300.85 Sampel III 191.11 294.02 14 Sampel I 208.89 237.37 254.21 Sampel II 222.22 252.53 Sampel III 240.00 272.73
Gambar 2   Grafik Kuat Tekan Rata-Rata  Beton Normal
Dari  Tabel  2  dan  Gambar  2  terdapat    9
(Sembilan)  sampel  beton  kubus  yang  dipakai untuk  pengujian  pada  umur  ke  3,  7  dan  14  hari.
Dilihat  bahwa  pada  umur  3  hari  kuat  tekan  rata- rata  390.57  kg/cm², umur 7 hari kuat tekan 298.58 kg/cm²,  dan  umur  14  hari  kuat  tekan  254.21 kg/cm².
Beton  Dengan    Campurn  Arang  Batok Kelapa  7,5%
Adapun  karakteristik   beton  K-225  setelah dicampur    dengan    arang    batok  kelapa  ,  dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 3 berikut:
Tabel 3   Karakteristik Beton K-225dengan Campuran Arang Batok Kelapa 7,5% Kelas Beton Umur Beton (Hari) Kuat Tekan (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Konversi 28 Hari (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Rata- Rata (Kg/Cm 2 ) K- 225 3 Sampel I 186.67 424.24 410.77
Sampel II 173.33 393.94 Sampel III 182.22 414.14
7 Sampel I 213.33 328.21
335,04 Sampel II 226.67 348.72 Sampel III 213.33 328.21 14 Sampel I 231.11 262.63 274.11
Sampel II 240.00 272.73
Sampel III 253.33 287.88
Gambar  3    Grafik  Kuat  Tekan  Rata-Rata  Beton Dengan Campuran  Arang 7,5%
Dari  Tabel  3  Gambar  3  terdapat  9 (Sembilan)  sampel  beton  kubus  yang  dipakai untuk  pengujian  pada  umur  ke  3,  7  dan  14  hari. Dilihat  bahwa  pada  umur  3  hari  kuat  tekan  rata- rata  410,77  kg/cm², umur 7 hari kuat tekan 335,04 kg/cm²,  dan  umur  14  hari  kuat  tekan  274,11 kg/cm².

## Beton  Dengan  Campuran Arang Batok
Kelapa  10%
Adapun   karakteristik   beton  K-225   setelah dicampur    dengan    arang    batok  kelapa  10%  , dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 4 berikut:
Tabel  4  Karakteristik Beton  K-225Dengan Campuran Arang Batok Kelapa 10%
Kelas Beton Umur Beton (Hari) Kuat Tekan (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Konversi 28 Hari (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Rata- Rata (Kg/Cm 2 ) K-225 3 Sampel I 173.33 393.94 393.94
Sampel II 177.78 404.04 Sampel III 168.89 383,84
7 Sampel I 213.33 328.33
335.04 Sampel II 217.78 217.78 Sampel III 222.22 341.88 1 4
Sampel I 235.56 267.68
269.36 Sampel II 244.44 277.78 Sampel III 231.11 262.63
Gambar 4   Grafik  Kuat  Tekan  Rata-Rata  Beton Dengan Campuran  Arang 10%
Dari  Tabel  4  dan  Gambar  4  terdapat  9 (Sembilan)  sampel  beton  kubus  yang  dipakai untuk  pengujian  pada  umur  ke  3,  7  dan  14  hari. Dilihat  bahwa  pada  umur  3  hari  kuat  tekan  rata-
rata  393,94  kg/cm², umur 7 hari kuat tekan 335,04 kg/cm²,  dan  umur  14  hari  kuat  tekan  269,36 kg/cm².  Dapat  dikatakan  bahwa  kuat  tekan mengalami    penurunan    seiring    bertambahnya umur  beton.    Namun,    masih  memenuhi    syarat kuat  tekan  rencana  beton  K-225.
Beton  Dengan    Campuran  Arang  Batok Kelapa  12,5%
Adapun  karakteristik   beton  K-225  setelah dicampur    dengan    arang    batok  kelapa  12,5%  , dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 5 berikut: Tabel 5 Karakteristik
Beton K-225dengan campuran Arang Batok Kelapa 12,5% Kelas Beton Umur Beton (Hari) Kuat Tekan (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Konversi 28 Hari (Kg/Cm 2 ) Kuat Tekan Rata- Rata (Kg/Cm 2 ) K-225 3 Sampel I 164.44 373.74 367.00
Sampel II 168.89 383.84 Sampel III
151.11 343.43
7 Sampel I 182.22 280.34 294.02
Sampel II 200.00 307.69 Sampel III
191.11 294.02
14 Sampel I 213.33 242.42
254.21 Sampel II 231.11 262.63
Sampel
III 226.67 257.58
Gambar 5    Grafik  Kuat  Tekan  Rata-Rata  Beton Dengan Campuran  Arang 12,5%
Dari  Tabel  5  dan  Gambar  5  terdapat  9 (Sembilan)  sampel  beton  kubus  yang  dipakai untuk  pengujian  pada  umur  ke  3,  7  dan  14  hari. Dilihat  bahwa  pada  umur  3  hari  kuat  tekan  rata-
rata  367,00  kg/cm², umur 7 hari kuat tekan 294,02 kg/cm²,  dan  umur  14  hari  kuat  tekan  254,21 kg/cm².

## Rekapitulasi Hasil  Uji  Kuat  Tekan  Beton
Rekapitulasi  hasil  penelitian  dapat  dilihat pada  Tabel  6  dan  Gambar  6  berikut  Tabel  6 Perbandingan  Kuat  Tekan  Beton  Normal  dan Campuran Arang Batok Kelapa.
Variasi Campuran Umur Kuat Tekan Rata- Rata (Kg/Cm 2 ) Beton Normal 3 390.57 7 298.58 14 254.21 Arang Batok Kelapa 7,5 % 3 410.77 7 335,04 14 274.11 Arang Batok Kelapa 10% 3 393.94 7 335.04 14 269.36 Arang Batok Kelapa 12,5 % 3 367.00 7 294.02 14 254.21
Gambar 6  Grafik Perbandingan Kuat Tekan Beton  Normal  dan  Campuran  Arang Batok Kelapa
Dari  Tabel  6  dan  Gambar  6  dapat  dilihat perbandingan  empat  pengujian  yang  b erb eda dengan  proporsi  campuran    yang  berbeda. Kekuatan  tekan  tertinggi    dicapai  oleh  beton
dengan  campuran  arang  batok  kelapa  7,5% kemudian  terlihat  menurun  pada  campuran  10% arang  batok  kelapa  namun  masih  diatas  beton normal,  baru  terjadi penurunan   kuat   tekan   pada campuran    12,5%    arang    batok    kelapa    dari beton.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
1. Kuat  tekan  beton  normal  adalah  314,45 kg/cm 2
2. Percobaan  pertama  dengan  mengganti  7,5% arang  batok  kelapa  terhadap  agregat  halus
(pasir)  diperoleh  hasil  sebesar  340,08  kg/cm 2
.
3. Percobaan    kedua    dengan    mengganti  10% arang    batok    kelapa    terhadap  agregat  halus
(pasir)  diperoleh  hasil  sebesar  332,78  kg/cm 2
.
4. Percobaan  ketiga  dengan  mengganti  12,5% arang  batok  kelapa  terhadap  agregat  halus
(pasir)  diperoleh  hasil  sebesar  305,08  kg/cm 2
.
5. Kuat tekan maksimal di dapat pada percobaan  pertama  dengan  mengganti  7,5% arang  batok  kelapa  terhadap  agregat  halus (pasir)  dengan  kenaikan  kuat  tekan  sebesar
25,63 Kg/cm 2 dari kuat tekan beton normal.
6. Kuat    tekan minimal  pada percobaan terakhir    dengan    mengganti  12,5%  arang batok      kelapa      terhadap      agregat      halus (pasir)      kekuatan      tekan  mengalami
penurunan  27,70  Kg/cm 2 dari  kuat  tekan beton normal.

## SARAN
Saran  yang  bisa  diberikan  setelah  penelitian ini adalah:
1. Karena bersifat campuran pengganti, pemakaian  arang  batok  kelapa    perlu ketelitian  pengawasan  dan  pengujian  untuk penggunaanya dalam skala besar.
2. Disarankan digunakan hanya untuk wilayah-wilayah yang memang sudah banyak terdapat arang batok kelapa.
3. Pemakaian  arang  batok  kelapa  dapat menaikan  kuat  tekan  beton,  namun  perlu disarankan    penelitian    selanjutnya    apakah dapat  digunakan  pada beton di atas K225.

## DAFTAR  PUSTAKA
ACI        Internasional        Confrence,    1997, High Performance      Concrete      and      Design Materials and Recend Advance is Concretet .
Balaguru,  P.    and    Shah,    S.P., Fibre    einforced Cement      Composites ,    McGraw-Hill, Singapore,1992.  Callister,W.,D.,  1997. ”Materials  Scienc&  Engineering” John Wiley & Sons, Inc
Fakultas  Teknik  Sipil, Pedoman    Praktikum Beton ,  Laboratorium  Struktur  Universitas Muhammadyah Palangkaraya.
Gustaferro,    A.  H.  1987. “Fire  Resistance” , Handbook  of  Concrete  Engineering (Ed. Mark  Fintel),  Van  Nostrand  Reinhold Company, New York, 1 - 40.
Mediyanto  A., dkk,  2004 . ”Kajian  Sifat  Mekanik Dan  Kapasitas  Elemen  Struktural  Beton Ringan Berserat”. Penelitian Hibah
Pekerti, UNS.
Partowiyatmo,  A.  and  Sudarmadi,  2004. “Strength Recovery  of  Fire  Concrete” ,  Proceedings of    the    7 th International  Conference  on Quality  in  Research  (QIR),  University  of Indonesia, Jakarta.6 pp.
Sudarmoko,  1993, Pengaruh    Panjang    Serat Pada  Sifat  Struktural  Beton  Serat ,Media Teknik No. 1 Tahun XV, Yogyakarta
Suhendro,  B.,  1991, Pengaruh  Fiber  Kawat  Pada Sifat-Sifat  Beton , Seminar Mekanika Bahan Dalam Berbagai Aspek, Yogyakarta
Suhendro,  B.  1991 .“Pengaruh  Pemakaian  Fiber
Secara Parsial pada Perilaku dan Kapasitas    Balok  Beton  Bertulang” ,
Prosiding Seminar Mekanika Bahan Untuk Meningkatkan Potensi Bahan Lokal, PAU UGM.
Standart  Nasional  Indonesia,  SNI  03-2834-1993. “ Tata  Cara  Campuran  Beton  Normal”, Pustajatan-Balitbang  Pekerjaan  Umum, Bandung.